DES SCcrENces. 547 
parent, et de la nuance verte que nous y avons décrite 
précédemment. 
Ces premières expériences prouvent, 1°. que cette mine 
est composée de plomb, d'arsénic , d'acide phosphorique , et 
de fer; 2°. que le plomb y est oxidé comme le fer , mais 
beaucoup plus abondant; 3°. que l’arsénic y est à l'état 
d'acide ; car la fusion et l'effervescence qui précèdent la 
vapeur arsénicale, ne laissent aucun doute à cet égard, 
our les chimistes exercés à l’usage de cet instrument. En 
effet , lorsque l’arsénic est à l'état métallique dans une mine, 
elle exhale, avec une flamme bleue et avant sa fusion , une 
vapeur arsénicale ; s'il y est à l'état d'oxide, la vapeur se 
dégage un peu plus tard et sans effervescence, et il n'y a 
que l'acide arsénique qui, dans les mines, reste quelque temps 
fixe, perd d'abord, par le contact dela flammeet du charbon, 
une partie de son oxigène, qui s'échappe avec effervescence ; 
et, devenu plus volatil, s'exhale enfin en vapeur blanche. 
Des essais de mines, assez nombreux, m'ont mis à portée 
d'indiquer ces trois phénomènes différens, comme des 
caractères certains de l’état de l'arsénic dans les combinai- 
sons métalliques naturelles. 
Il ne nous reste plus qu'a déterminer les proportions de 
ces différentes matières, démontrées par ces premiers essais 
dans cette mine de plomb. 
Pour remplir cet objet, nous en avons fait une deuxième 
anulyse, par l'acide muriatique, avec une exactitude et une 
attention d'autant plus grande , que cette analyse, destinée 
l'appréciation des quantités, devoit en même-temps confimer 
ou infirmer les résultats précédens. 
100 grains de cette mine bien pure et sans gangue, réduite 
en poudre très-fine dans un mortier de verre, ont été traités 
ar 4 gros d'acide muriatique famant, uni à 4 gros d’eau 
distillée. L'acide, versé sur la mine dans une cornue de 
verre, a éié chauffé à 90 degrés du thermomètre de Réanmur: 
la poudre a disparu peu-à-peu, et s'est dissoute sans 
Xx2 
